CHÉNEVEAU ET HEIM. — ÉLASTICIMÈTRE ENREGISTREUR. 1^ 



2° Qu'il en est de même pour rallongement initial 





3° Qu'il résulte immédiatement des deux lois précédentes et delà loi 

 d'extensibilité que le coefficient d'allongement moyen est de la forme 



/ 



a =■ a - , 

 s 



tandis que le coefficient d'allongement limite b est indépendant des di- 

 mensions de l'éprouvette; 



4° Que, pour un allongement donné, la charge est proportionnelle 

 à la section initiale de l'éprouvette et que cette loi s'étend jusqu'à la 

 charge de rupture; il en résulte que l'équation d'extensibilité peut alors 

 prendre la forme 



(4) y = k-x -+- a- s\n 2 bx, 



dans laquelle les coefficients spécifiques /r, a, et b peuvent être considérés 

 comme caractéristiques de la matière et, pour cette raison, l'équation 

 d'extensibilité exprimée par la relation (/j) pourra présenter un certain 

 intérêt pratique. 



Nous avons étudié et nous étudions encore, les causes de variations 

 possibles de ces coefficients qui sont multiples, mais qui une fois connues 

 au moins dans leurs efforts, permettront, pensons-nous, des apprécia- 

 tions tout à fait scientifiques de la matière mise en expérience (*). 



Extensibilité du caoutchouc cru. — On peut enfin se demander si le 

 caoutchouc cru se comporte, au point de vue de l'extensibilité, comme 

 le caoutchouc vulcanisé. Nous n'avons trouvé de courbe d'extensibilité 

 de forme analogue à celle du caoutchouc que pour les échantillons 

 de caoutchouc naturel qui se présentent sous forme de lamelles ces 

 lames sont concentriques à une pellicule génératrice obtenue, par coagu- 

 lation du latex, sur une pelle placée au-dessus d'un feu de bois vert 

 et qu'on peut appeler pour cette raison la pellicule d'enfumage; c'est 

 le cas des meilleurs caoutchoucs, dits Paras sauvages de V Amazone. 

 La pellicule d'enfumage d'un de ces Paras, que nous avons extraite 

 d'un gros bloc et qui avait peut-être -^ de millimètre d'épaisseur nous 

 a donné une courbe permettant le calcul des coefficients d'extensibilité 

 (Tableau III). 



Étant donné le peu de ténacité de la matière crue, il est permis de 



(*) On trouvera dans le Bulletin de la Société a" Encouragement à l'Industrie 

 nationale, juillet i()i3, le compte rendu de tous les essais d'extensibilité et d'élasti- 

 cité pouvant mener à la réalisation d'une méthode de détermination de la valeur 

 respective des caoutchou es. 



